201 



sind die durch die angewandten Ströme erreichbaren Mag- 

 netisirungen in engere Glänzen eingeschlossen, als vorher. 



{Jeher die Gränzen dieser Magnetisirungen hinaus durch 

 noch stärkere Ströme magnetisirt, verhält sich der Stab wie- 

 der ähnlich, wie bei seiner ersten Magnetisirung. Die Mag- 

 netismen steigen erst schneller an, wie die Intensitäten der 

 Ströme und nähern sich erst bei noch stärkeren Strömen 

 dem Maximum. 



Alle diese Erscheinungen zeigen sich am deutlichsten am 

 harten Stahl, weniger am weichen Stahl und Eisen. 



V. Aus den vorliegenden Versuchen bestätigt sich fer- 

 ner das schon bekannte Resultat, dass nach wiederholter 

 Magnetisirung und bei stärkeren Strömen die temporären 

 Magnetismen im harten Stahl weniger schnell zunehmen, 

 als im weichen Stahl, und in diesem weniger als im Eisen, 

 dass aber die permanenten Magnetismen das entgegengesetzte 

 Verhalten zeigen. 



Weitere Versuche beweisen noch ferner folgenden a 

 priori zu machenden Schluss: 



VI. Hat man durch Einwirkung eines Stromes einen durch 

 Ausglühen unmagnetisch gemachten Stab magnetisirt, und 

 ihn sodann durch einen Gegenstrom entmagnetisirt, so ver- 

 mag weder dieser Gegenstrom, noch einmal angewandt, noch 

 ein schwächerer Strom in gleichem Sinn wie derselbe, dem 

 Stab Magnetismus in einer der ursprünglichen Magnetisi- 

 rung entgegengesetzten Richtung zu ertheilen. Wohl aber 

 magnetisiren Ströme von gleicher Intensität wie die Gegen- 

 ströme, aber in der Richtung des ursprünglich magnetisiren- 

 den Stromes angewandt, den Stab schwächer oder stärker. 

 Es ist demnach für die Untersuchung der Einwirkung gal- 

 vanischer Ströme auf einen unmagnetischen Stahlstab durch- 

 aus nicht gleichgültig, ob der Stab durch Ausglühen völlig 



14 



